448 



So sagt Andrae nach dem Vorgange von Wolff*): „Die Zu- 

 sammensetzung ist im Ganzen der Porzellanerde ähnlich, wobei es 

 indess zweifelhaft bleibt, ob das Chromoxyd und Eisenoxyd, als 

 mit der Thonerde isomorphe Körper, mit dieser zugleich und 

 der vorhandenen Kieselsäure ein kaolinhaltiges Mineral bilden, 

 oder ob diese Oxyde vielleicht mit den Alkalien und einem Theile 

 der Kieselsäure eine eigenthümliche Verbindung eingehen, welche 

 mit dem in überwiegender Menge vorhandenen Kaolin nur me- 

 chanisch gemengt ist." 



Nach meiner Ansicht ist die Substanz ein durch Eisen- und 

 Chromoxvdhydrat gefärbtes Kaolin, dessen einzelne Bestandtheile 

 man genau berechnen kann. Die Farbe des Chromoxydhydrats 

 ist bekanntlich blaugrau, also die des durch Eisenoxydhydrat 

 verunreinigten bläulichgrün wie der vorliegende Chromocker.**) 



Die 3,43 pCt. Kali und 0,46 pCt. Natron gehören zu un- 

 zersetztem Feldspath, die Substanz enthält also 25,91 pCt. Or- 

 thoklas; die daneben bleibende Menge, 25,63 pCt. Thonerde mit 

 24,14 pCt. Kieselsäure und 10,81 pCt. Wasser bilden 60,61 pCt. 

 Kaolin, der Rest Kieselsäure ist 4,66 pCt. Quarz; die nun noch 

 übrigen 4,27 pCt. Chromoxyd, 3,14 pCt. Eisenoxyd und 1,60 pCt. 



Wasser bilden ein Hydrat von der Formel | H 2 ; es fehlt an 



Fe J 



Wasser, um die gewöhnlichen Hydrate GrH 6 und Fe H zu bil- 

 den, vorausgesetzt, dass die Wasser-Bestimmung fehlerfrei ist. 



Der hiesige Chromocker besteht mithin aus : 

 Feldspath . 25,71 

 Quarz . . 4,66 

 Kaolin . . 60,61 

 Chromoxyd 9,01 

 99,99 



Das spezifische Gewicht der lufttrockenen Substanz ist nach 

 Wolff 2,571, der bei 120 Grad getrockneten 2,695 bis 2,701. 



Das Vorkommen von Chromoxyd im hiesigen Porphyr hat 

 nichts befremdendes , es findet sich in vielen fremden zersetzten 

 Gesteinen. Das Chromoxyd stammt sicher atis dem Porphyr selber; 



*) Andrae a. a. O. S. 33 f. 

 **) Eine Bestätigung dieser Analyse findet sich: Rammelsberg, Mine- 

 ralchemie S. 580, Bischof a. a. O. Bd. II. S. 2039 ff. 



